24 Deville und Debray, 



auf einem Filter gesammelt. Man darf das Filter mit 

 ScliwefelosmiiMn nicht bei hoher Temperatur trocknen 

 weil es sonst Feuer fängt und der Niederschlag zu 

 schwefliger Säure und Osmiumsäure verbrennt. Man 

 bringt das Schwefelosmium in einen platten Kohlentiegel, 

 verschliesst denselben mit einem genau anpassenden 

 Kohlendeckel, stellt den Tiegel in einen irdenen Tiegel, 

 füllt die Zwischenräume mit Sand, deckt einen irdenen 

 Deckel auf und erhitzt den so hergerichteten Doppel- 

 tiegel 4 bis 5 Stunden lang bei Nickelschmelzhitze. Bei 

 dieser Hitze verliert das Osmiumsulfid seinen Schwefel 

 und wird zu Osmium reducirt. 



Eigenschaften. Das so gewonnene Osmium 

 bildet kleine metallglänzende Stücken, von blauer Farbe 

 heller als Zink. Es lässt sich leicht zerkleinern. Seine 

 Dichtigkeit ist 21,3 bis 21,4. Es ist ohne Geruch und 

 bildet selbst bei Schmelzhitze des Zinks erhitzt keine Os- 

 miumsäuredämpfe ; bei noch höherer Temperatur aber 

 verbrennt es zu Osmiumsäure. 



Setzt man Osmium mit 7 bis 8 Th. Zinn in einem 

 Kohlentiegel einige Zeit lebhafter Rothgluth aus und 

 lässt dann langsam erkalten, so krystallisirt das Osmium 

 aus der Lösung im schmelzenden Zinn in ähnlicher 

 Weise heraus, wie Bor oder Sicilium aus der Zinklösung 

 (aus schmelzendem Zink). Man trennt die Krystalle durch 

 Behandlung des Zinnklumpens mit Salzsäure vom Zinn; 

 dieselben bleiben als ein Pulver zurück, welches zinnfrei 

 ist und aus sehr harten mikroskopischen Rhombendode- 

 kaedern mit Würfelflächen besteht. Die Salzsäure löst 

 dabei nicht merklich Osmium. 



Schmilzt man hingegen Osmium mit Zink zusammen 

 und behandelt die erkaltete Masse mit Salzsäure, so bleibt 

 amorphes Osmium zurück, welches eine grosse Verbrenn- 

 lichkeit besitzt; auch hier löst Salsäure keine merklichen 

 Mengen Osmium. Verjagt man aber aus der Masse das 

 Zink durch hohe Gluth, indem man sie im Kohlentiegel 

 vor dem Knallgasgebläse bei Rhodiumschmelzhitze erhält, 



